KiiNn r: Elektromagn.Drehungd.Polansationsebene d. Lichtes iiiiEisen. 1057 



Anordnung der Versuche. 



Die Eisenscliicliten wurden, wie früher angegeben, galvano- 

 plastisch auf platinirtem durchsichtigem Ghis hergestellt. Das zu be- 

 nutzende (rlas erhielt ich von Hrn. Lohjlvnn in Berlin, der mir 

 grössere Platten ganz dünnen Glases, wie es fiir ]\Iiki-oskopdeckgläser 

 benützt wird, platinirte. Das Glas mit Platin drehte ohne Eisenschicht 

 in den stärksten von mir 1 icnutzten Feldern nur zwischen 2 o mid 3 o Mi- 

 nuten. Der benutzte Elektromagnet war, wie früher, eüi RuHMKORFF'scher 

 gewöhnlicher Construction. Den Strom für denselben lieferte eine 

 (xRAMME'sche Maschine. Die Stromintensität wurde durch eingeschaltete 

 Widerstände geändert. Das Feld zwischen den conischen Polen des 

 P^lektromagneten ist in grösserer Ausdehnimg dm'chaus nicht als homogen 

 zu l)etrac]iten; in dem kleinen Raum zwischen den beiden Dvirchboh- 

 rungen der Pole ist tlie Intensität des Feldes aber Mnreichend gleich- 

 massig, und dieser kleine Raum kommt lediglich zur Verwendmig. 



Um die Stärke des Feldes zu erhalten, wurde jedesmal die Drehung 

 der Polarisationsebene in einem bestimmten Stück Glas gemessen. Ist 

 einmal das Drehvermögen dieses Glasstückes mit der Drehmig in Wasser 

 oder CS, verglichen, so ist mit Hülfe der VEEOET'schen Constante für 

 diese Medien die Stärke des Magnetfeldes in jedem Fall in absolutem 

 Maass zu berechnen. 



Das betreffende Glasstück und der zu mitersuchende Eisenspiegel 

 l)efanden sich vertical über emander auf einem unter den Polen fest 

 angeln-achten Stativ, welches allseitige leichte Justirung der Platten 

 erlaul)te. Mit Hülfe eines kleinen Triebs mit Zahnstange konnte olme 

 Verrückungen schnell und leicht hinteremander bald das Glas, bald 

 der Eisenspiegel zwischen die Pole gebracht werden. Dabei war dafür 

 gesorgt, dass m emer Versuchsreihe immer genau wieder dieselbe 

 Stelle der Eisenscliicht zwischen die Pole kam. Diese Vorsicht ist 

 niithig, da die benutzten Spiegel an verschiedenen Stellen oft ziemhch 

 erlioblich verschiedene Dicke besassen. Selbstverständlich wui'de ausser- 

 dem noch die Drehmig in emem Theil des platmirten Glases bestimmt, 

 welcher nicht mit Eisen belegt war, mid wurde diese Grösse dann 

 von der Drehung abgezogen, welche das mit Eisen bedeckte Glas gab, 

 mn die Drehung im Eisen aUein zu erhalten. 



Als Licht(|uelle diente die Sonne, deren Stralilen vor dem Eintritt 

 in den polarisu-enden Nicol durch ein rothes Glas gingen. Die Mitte 

 d(>r diu-ch das Glas in erheblicher hitensität gehenden Strahlen ent- 

 sprach ziemlieh genau der Fraunhofer' sehen Linie C 



Für die Bestimmung der Intensität des Feldes in absolutem Maass 

 dienten die folgenden Daten. Die Glasplatte, in welcher die Drehung 



